e. Den i b med kolsyrad ammoniak be- 
handlade massan, upplöstes i saltsyra, livarvid 
o.o65 gr. kiseljord återstod olöst, koktes, till 
jernets fulla oxidering, med litet tillsatt salpe- 
tersyra och fälldes sedan med caustik ammoni- 
ak. Fälhiingen togs på filtrum, tvättades väl 
och vägde glödgad 0.474 g^'* Åter upplöst i 
saltsyra lemnade den 0.008 gr. kiseljord olöst. 
Ur lösningen fällde caustikt kali, som i öfver- 
skott tillsattes, jernoxid, och ur den alkaliska 
genomgångna vätskan, jemte tvättvattnet , erhölls, 
medelst öfver-mättning med saltsyra och utfäll- 
ning med kolsyrad ammoniak, lerjord, som glöd- 
gad vägde o.io5 gr. Ur den med kali fällda 
jernoxiden erhölls, efter upplösning och jernoxi- 
dens utfällning med bernstenssyrad ammoniak, 
genom tillsats af blodlut till den silade lösnin- 
gen, 0.024 gr. manganoxidul-jenioxid, svarande 
emot 0.008 gr. ren manganoxidul. Då lerjor- 
dens, kiseljordens och manganoxidulens vigt o. r 2 1 
afdragas från 0.474» återstå för jernoxid 0.353 
gr. = 0.317 oxidul. 
f. Den med caustik ammoniak fällda vät- 
skan fälldes med oxalsyrad ammoniak, hvaraf 
erhölls oxalsyrad kalk, som, förvandlad genom 
lindrig bränning till kolsyrad kalk, vägde 0.173 
gr. = 0.0975 kalkjord. 
g. Den med oxalsyrad ammoniak fällda vät- 
skan afdunstades och ammoniaksalterne bortja- 
gades genom bränning, hvarefter återstod talk- 
jord, som, en stuud glödgad i en atmosfer af 
kolsyrad ammoniak, vägde o.023 gr. Samman- 
lagd med den i b, erhållna, upplöst i saltsyra, 
neutraliserad med caustik ammoniak och försatt 
med blodlutsalt, gaf den cyan-jern-mangan, sva- 
